670 ALESSANDRO AKTOM 



La grafite può quindi considerarsi come corpo buon con- 

 duttore, mentre il diamante è buon isolante, e le misure fatte 

 permettono di attribuirgli una resistenza specifica media di un 

 ordine di grandezza 10^-'' volte superiore a quella della grafite 

 naturale. 



Resistività elettrica dei diamante 

 sotto l'azione dei raggi di Bontgen. 



Pel diamante si verifica in modo sensibile la diminuzione 

 di resistività sotto l'azione dei raggi di Rontgen, riconosciuta da 

 J. J. Thomson (1) per diversi isolanti. Collocati i diamanti fra 

 due lamine conduttrici in circuito con una f. e. m. di circa 

 1000 volt, la sorgente di raggi X a pochi decimetri dal diamante, 

 in modo da attraversarlo i^ormalmente alla direzione della cor- 

 rente, la deviazione al galvanometro generalmente si raddoppia. 



La resistività quindi si riduce in media alla metà del va- 

 lore primitivo, ma ritorna istantaneamente al valore iniziale 

 appena cessata l'azione dei raggi di Rontgen. 



Misura della costante dielettrica. 



In questa ricerca si presentarono gravi difficoltà sperimen- 

 tali, poiché le dimensioni relativamente limitate delle lamine di 

 diamante permettevano di esperimentare sopra capacità elettro- 

 statiche assai piccole e precisamente dell'ordine di grandezza 

 tra 10~^ e lO"*^ microfarad. 



Per aumentare il valore delle capacità in esame e quindi 

 raggiungere migliori condizioni sperimentali trovai talvolta utile 

 di riunire in parallelo diversi condensatori elementari costituiti 

 da lamine di identico spessore. 



Per alcune lamine di dimensioni maggiori ritenni inutile 

 il ricorrere all'artificio enunciato, poiché la misura della capacità 

 riuscì possibile coll'impiego di f. e. m. piuttosto elevate dai 500 

 ai 1000 volt. 



Le misure della costante dielettrica vennero eseguite con 

 f. e. m. costanti, valutando le quantità di elettricità con un gal- 

 vanometro balistico, di notevole sensibilità. 



(1) * Proceedings Royal Society ,, 1896. 



